| 
a 
(er) 
Sitzung der phys.-math. Classe v. 10. Juli. — Mittheilung v. 19. Juni. 
Die Versuche bestätigen vollkommen die Angabe Krarr’s, dass 
für die Stellung — die Richtung der Drehung für alle Ineidenzen 
die gleiche, den Moleeularströmen entgegengesetzte ist und für die 
Stellung _| bei etwa 82° ein Zeichenwechsel der Drehung eintritt. 
Auch liegt bei unseren Versuchen, wie Kerr es angiebt, das 
Maximum der Drehung bei 65°. 
Zweite Versuchsreihe. 
Eine ganz ähnliche Versuchsreihe wurde mit einem Stahlspiegel 
gleicher Grösse, dessen Oberfläche galvanoplastisch vernickelt war, 
angestellt. Es ergaben sich nachstehende Werthe: 
Vernickelter Spiegel. 
J = ai 
2000 — +00 
3001 — 17 +18 
40°0 217 * +14 
5000 — 47 + 0/3 
61°5 — 4.2 — 0'7 
6523 — 3.8 — 2'2 
75°0 — 1 — 1/9 
Auch bei Nickel bleibt der Sinn der Drehung für — bei allen 
Incidenzen der gleiche, kehrt für Stellung _|_ aber schon zwischen 
50° und 60° um. 
Der Betrag der Drehungen ist im Ganzen erheblich kleiner als 
bei Eisen. Es ist dies in Übereinstimmung mit dem, was oben 
S. 769 über das Verhältniss des Drehvermögens des Nickels zu dem 
des Eisens angegeben wurde. 
Um zu erkennen, ob beim Erregen des Magneten merkliche Ver- 
schiebungen und Durchbiegungen des reflectirenden Spiegels eintreten, 
wurden, wie bereits oben bemerkt, die Spiegelbilder einer verticalen und 
einer horizontalen Millimeterscala mit Fernrohr beobachtet. Beim Schluss 
des Stromes trat jedesmal eine sehr kleine Verschiebung und auch eine 
kleine Durchbiegung des Spiegels ein. Letzteres konnte daraus ge- 
schlossen werden, dass die Millimeterstriche und Zahlen der Spiegel- 
bilder etwas undeutlich wurden. Die Verschiebungen und Durch- 
biegungen waren aber sehr gering und die gleichen, mochte der Strom 
im einen oder andern Sinn den Magneten umkreisen. Dieselben können 
mithin auf die beobachteten Drehungen keinen merklichen Einfluss 
geübt haben. Ausser den mitgetheilten vollständigen Beobachtungs- 
reihen wurden noch eine ganze Reihe Einzelbeobachtungen mit den 
